Siebzelinler Absclinitt. Ilul/er. (Scliluss.; <)]<( 



ohne gefärlili'ii Kmi, ddch liäuliL: mil M.irklleckchen; (It'fässe und Murk- 

 strahlen unkenntlich, hu Lüngsscluiilt sehr gleichmüssig dicht, glanzlos. 

 Mittelschwer (spec. Lufttrockengewicht 0,71 — 0,73), etwas hart, schwer- 

 spaltig, wenig elastisch, im Trocknen ziemlich dauerhaft. 



-Alikroskopischer Charakter i). Gefässe zahlreich, meist einzeln, 

 ziemlich gleichmässig verlhcilt, 0,05 bis 0,08 nun weit, mit einfacher 

 Durchbrechung der Gliedenden, ohne Schraubenleistchen. Mark- 

 stralüen zahlreich, 13 — 16 per Millimeter Querschnittslläche^), meist zwei 

 (bis drei Zellen breit und 0,17 — 0,50 (ausnahmsweise auch bis 0,80) mm 

 hoch, einzelne einschichtig. Markstrahlzellen meist 8 — 14[J-, manche 

 auch bis 22 jx hoch, ziemlich dickwandig, mit zahlreichen Tüpfeln gegen 

 angrenzende Gefässe^'). Dickwandige Fasertracheiden als Grundmasse, 

 in dieser zahlreiches Strangparenchym einzeln eingestreut, dessen Zellen 

 gleich denen der Markstrahlen häufig mit braunem Inhalt. 



Geschätztes, eine schöne Politur annehmendes Werkholz für den 

 Tischler, Drechsler und Mechaniker, ein vortreffliches Schnitzholz und, 

 schwarz gebeizt, der beste Ersatz für Ebenholz^). 



31) Das Holz des Apfelbaumes. 



Die wilden Apfelbäume unserer Wälder, hier unter dem gemein- 

 samen Namen Pir/ts Malus L., zusammengefasst, gehören vermuthlich 

 zu verschiedenen Arten [Malus silvestris Miller und J/. (last/ph//lla 

 Borhhausen) ^ was für die ITolzbeschaftenheit aber belanglos ist. Doch 

 wird das Holz wilder Bäume dem veredelter vorgezogen 5) . 



Holz zerstreutporig, mit röthlichweissem Splint, schön rothbraunem, 

 an Markfleckchen meist reichem Kern und oft auffallend dunkleren Spät- 

 holzzonen. Gefässe und Markstrahlen unkenntlich. Structur und phy- 

 sikalische Eigenschaften denen des Birnbaumholzes gleich (s. dieses). 

 Spec. Lufttrockengewicht im Mittel 0,76. Von geringer Dauer. 



Mikroskopischer Charakter im Wesentlichen der des Birnltaum- 

 holzes (siehe oben). Gefässe meist 0,03 — 0,06 mm weit, Markstrahleu 



1) Vgl. hierzu aucli Burgersteiu, Vergloichend-histolo;.;i»clie Unlersucliuiigeu 

 dos Holzes der l'oraaceen. .Sitzgsber. d. kais. Akad. d. Wiss. Wien, Math.-nat- Cl.. CIV. 

 ALith. 1, i89ö. 



2) Ebenda, p. 46 768 . 



3; Nach Burgerstein (1. c., p. 46 768) betragen beim Holze der Gattung 

 Pirus im Mittel: die Gefässweite 0,030 — 0,0.10 mm. die Höhe der Markstrahlzellen 

 1 3 — I ;; ^J.. 



4) E. Hanausek, Technologie der Drechslerkunst. Wien 1S97, \>. äj. 



ö) Ebenda, p. 24. 



